Physikalisch-chemische Notizen. 97 



jetzt keine Analysen von Eisenerzen aus der Capitanie Minas Geraes 

 veröfTeiitlichet sind und die Zusammensetzung des untersuchten Mine- 

 rales unter allen mir bekannten Analysen von Brauneisensteinen der 

 theoretischen Formel Si^CoOg, 3 HO am nächsten kommt. 



Das von mir untersuchte Mineral ist undurchsichtig, zeigt stala- 

 kitische Gestalt, dioOherfläche erscheint theils glatt, und wellenförmige 

 Schichten zeigend, theils körnig, der Bruch hingegen uneben und 

 faserig; es hat einen stark wachsartigen Glanz, die Farbe geht vom 

 Gelblichbraunen durch Nelkenbraun bis ins Schwarze. Strich ocher- 

 gelb. Die Dichte wurde bei 15° C. zu 3-878 gefunden. 



Im Kölbchen vor dem Löthrohre erhitzt, gibt das Erz keinen 

 Geruch und erst bei ziemlich starker Hitze Wasser in grösserer Menge 

 ab, die Farbe des Pulvers geht dabei ins Schwarzbraune über, und 

 wird beim Erkalten lichter bis zur Farbe des vuput ntortuum. Mit 

 Soda und Salpeter geschmolzen zeigt sich keine Spur einer Mangan- 

 reaction. 



Das Mineral löst sich in Chlorwasserstoffsäure bis auf ejnen gerin- 

 gen weissen Rückstand von Kieselsäure vollständig. Die Prüfung der 

 bei Luftausschluss bewirkten Lösung mit Kalium-Eisencyanid, lässt 

 kein Eisenoxydul erkennen: Schwefelwasserstoff gibt in der sauren 

 Lösung keinen Niederschlag und der mit Schwefelammonium entstan- 

 dene besteht bloss aus Schwefeleisen. Der Niederschlag mit Ammo- 

 niak ist intensiv rothbraun, in demselben kann auf gewöhnliche Weise 

 erst nach 24 Stunden eine Spur Thonerde und Phosphorsäure nach- 

 gewiesen werden. Endlich das Filtrat vom Niederschlage mit Ammo- 

 niak enthält noch geringe Mengen von Kalk und Spuren von Magne- 

 sia. Ausser der Kieselsäure ist nur Schwefelsäure in namhafter 

 Menge vorhanden. 



Die Resultate der quantitativen Analyse sind: Es verloren 

 0"6814 Gramm des gepulverten Minerales beim Trocknen zwischen 

 100 und 120° C, 0-0059 Gramm Wasser, oder 0-866 Procente; bei 

 einer zweiten Bestimmung gaben 0-739 Gramm Substanz 0-0060 

 Gramm Verlust oder 812 Procente, im Mittel also 0*84 Procente 

 Wasser. Nach dem Erhitzen bis zum Rothglühen betrug der Ge- 

 saramt-Gewichtsverlust von 0-6814 Gramm des Minerales 0-1011 

 Gramm, oder 14-84 Procente. Zieht man hiervon obige 0-84 Pro- 

 cente Wasser ab, so bleiben 14*00 Procente Wasser, welche als 

 basisches, an das Eisenoxyd gebunden zu betrachten sind. Die gefun- 



SiUh. d. malhem.-iiadirvv. Cl. XU. Bd. 1. lllt, 7 



